MrXERALOJIA PE CHILE. 
81 
con sus angulds de 120°. El color de ella es verde cbro quo lira a 
azul celeste ien partes elde turqueza, pero es desigual e interrumpidd 
por algunas como rojaduras amarillentas paralelas a la base. Es ca- 
st opaco, trasluciente en los hordes i en los fragmentos delgados. 
He reconocido que la materia colorante de este mineral es oxido 
de niquel, i el analisis me da para la composicion del berilu. 
silice 65.6 
glucina 13.1 
alumina 17.3 
prot. de iiieiTO 0.9 
prot. de niquel 0.8 
cal 0.4 
Este mineral se halla embutido en nn criadero compuesto de cuar- 
zo i defespato ortoclasia amarillento, algo rosado, de dos criiceros mui 
faciles i claros; sus comparieros son: la turmalina negra, la almandi- 
na en partlculas mul'pequeiias, la epidota i mica parda. 
HIDROSILICATOS DE ALUMEsE'i (CAOLINAS).. . 
(1) Arcilla refractaria de Lota. — Esta arcilla es la que se em- 
plea en la fabricacion de los mejores ladrillos refractarios en Lota, 
i proviene deunas capas que aconapanan las del carbon fosil del mis- 
mo lugar. Es de color bianco algo agrizado i en la tuesta se tine al- 
go de amarillento; enel layado por levigacion deja como 7 por de 
arena fina; con el agua forma masa bastante tenaz i plastica, no ha- 
ce efervecencia con los acidos . 
Consta de 
.sllice.i 49.0 
alumina 28.8 
prot. de hierro 5.0 
cal 0.8 
agua 14.5 
(2) Caoltxa de iiaguel (San Felipe). — Esta caolina (tofo) se con- 
sidera como excelente material para los hornos de fundicion i de los 
planes de hornos, como tambien para la fabricacion de los crisoles. 
Es una roca felspatica, especie' de pegmatita descompuesta; contiene 
en su masa, que es bWnca i de contextura terrosa, granites de cuarz.o 
puro; se amasa mui bien con ,el agua formando una pasta tenaz i 
no cambia tie c'olor por la calcinacion, ni hace efervescencla con los 
acidos . 
